( 7^9 ) 

 » Ou a Irouvé, en opérant dans le laboratoire avec l'eau salée, et dans le 

 port de Toulon, avec une lame de fer de lo mètres de longueur, armée à 

 l'une de ses extrémités d'une lame de zinc ayant le CLMit-vingtième de sa 

 surface, les résultats suivants : 



Force électromouice du zinc non armé loo 



Force éltctromotrice à 5 ilcrimèlres des poinls de contact. . 8(i,8 



Force électromotrice à 2 mètres 78,8 



Force électromotrice à 4 mètres 7^,o 



Force électromotrice à g"", 5o 74 ' '^ 



Force électromotrice du fer non protégé 60, 3 



On a reconnu, en outre, que, puiscju'à i décimètre de ilistance environ la 

 force électromotrice éprouve peu de variation, au delà, cette force diminue 

 insensiblement, de tellesorte cependant qu'à 9", 5 elle est encore de 74, celle 

 du fer non protégé étant égale à 60, 3; au delà elle devient tellement in- 

 sensible, que la courbe des intensités a le caractère asyniptotique à l'égard 

 de la ligne droite qui représente la force électomotrice du fer, en admettant 

 que la surface de ce métal soit partout homogène. Tant que ces deux lignes 

 ne se rencontrent pas, le fer est protégé. Mais à quelle distance a lieu l'in- 

 tersection ? on l'ignore. 



Dans l'eau douce, les effets produits présentent des différences qui 

 méritent d'être signalées. En expérimentant d'abord avec une lame de pla- 

 tine à l'une des extrémités de laquelle est fixée une lame de zinc dont on 

 fait varier les dimensions, la surface du coiqjle ne changeant pas, on ob- 

 tient des résultats qui montrent que, tant que la surface du zinc n'est que le 

 centième environ de celle du platine, la force électromolricc du premier est 

 un peu moins de la moitié de celle qu'il possède quand il n'est pas associé 

 au platine; lorsque la surface est le tiers ou les deux tiers du dernier, la 

 force électromotrice augmente dans le rapport de i : 1,76 et de i : 2, i. 

 Dans le dernier cas, les courants dérivés sur la surface du platine, résultant 

 de la recomposition des deux électricités dégagées dans l'oxydation du zinc, 

 influent peu sur la force électromotrice de ce métal, ou du moins sur l'in- 

 tensité du courant produit par le zinc. 



» En substituant au platine de la fonte, qui avait une surface cent vingt 

 fois pltis grande que celle du zinc, on a trouvé : 



Force electromotrlce du zinc non associé 100 



Force électromotrice de la fonte 62,3 



Force électromotrice du zinc en contact avec la lonte. ... 69,02 



96.. 



